— % — 
in Salzsäure auf und fällte beide gemeinschaftlich mit 
kohlensaurem Natron. Der gut ausgewaschene und ge- 
trocknete Niederschlag wurde in einem hessischen Tiegel 
zwei Stunden lang heftig geglüht. Er zeigte ziemlich 
genau das chemische Verhalten des Wienerkalks. Auch 
in technischen Beziehungen erklärten ihn einige Metall- 
arbeiter für vollkommen brauchbar, obgleich etwas weniger 
gut als der Wienerkalk. 
Da es aus diesen Erfahrungen hervorzugehen schien, 
dass der Wienerkalk wahrscheinlich durch Brennen von 
Dolomit dargestellt wird, so versuchte ich ein solches 
Präparat auf diesem Wege zu bereiten. Ich wählte hiezu 
denjenigen vom Monte Salvadore bei Lugano, dessen 
Analyse in 100 Theilen 56,250 kohlensauren Kalk 
36,825 » Talkerde 
3,200 Thonerde und Eisenoxyd 
3,125 Wasser und Verlust 
100,000 
gegeben hatte. Derselbe wurde in einem hessischen Tiegel 
stark geglüht, alsdann mit Wasser gelöscht und noch ein- 
mal mehrere Stunden lang heftig geglüht. 
Der so erhaltene ätzende Kalk erhitzte sich mit Was- 
ser, doch weniger stark als der gewöhnliche gebrannte 
Kalk. Als er trocken 24 Stunden an der Luft gelegen 
hatte, erhitzte er sich nicht mehr merklich, ohne dass er 
eine bemerkbare Menge von Kohlensäure angezogen hatte. 
Als er nun zu feinem Pulver gerieben wurde, schien er 
so ziemlich die Eigenschaften des Wienerkalks zu besitzen. 
Bei einem Versuche zu technischem Gebrauch, den 
Herr Mechaniker Hipp anzustellen die Güte hatte, er- 
zeigte er sich dem Wienerkalk wenigstens gleich an 
Werth, wenn nicht vorzüglicher. Immerhin zeigte es sich, 
(Bern. Mitih. September 1853.) ” 
